CHEMISCHE ANALYSE VON MINERALIEN. 
595 
Strome geglüht, die Kobaltoxyde im Wasserstoffstrome zum etallischem 
Kobalt reduziert und das Kobalt als solches gewogen wurde . 1 
Die Analysenresultate sind folgende : 
0*7091 gr. Substanz gab : 0*9644 gr. BaSO 4 , 0*0003 gr. S, 2 0*6088 gr. 
As 2 S 5 , 0*3540 gr. Fe 2 0 3 , 0*0100 gr. CuO, 0*0033 gr. PbS0 4 , 0*0074 gr. ZnO, 
0*0256 gr. Ni- oxim, 0*0021 gr. Co, 0*0016 gr. CaO und 0*0022 gr. Gangart. 
s . 
. 19*12 
As . 
. 41*50 
Fe . 
. 34*92 
Cu . 
. 1*13 
Pb . 
......... 0*32 
Zn . 
.. 0*84 
Ni .. 
......... 0*73 
Co . 
. 0*29 
CaO . 
.. 0*22 
Si0 2 . 
. 0*31 
99*38 % 
Wie es schon erwähnt wurde, hatte ich die ArsenopyritkryStallchen 
und deren Bruchstücke an ihrer Oberfläche sorgfältig von angewachsenen 
fremden Körpern gereinigt ; dass die Analyse trotzdem die Anwesenheit 
von nicht unbedeutenden Mengen fremder Bestandteile hauptsächlich 
Kupfers egrab, dürfte von Einschlüssen verursacht sein. 
Nach Abzug des dem Cu, Pb, Zn entsprechenden CuFeS 2 , beziehungs¬ 
weise PbS und ZnS erhalten wir folgende Atomverhältnisse : 
S . 3875 - 1*00 
As . 3924 — 1*01 
Fe . 4305 1*11 ] 
Ni . 88 0*02 1*14 
Co . 35 0*01 I 
Demnach ist die empirische Formel des analysierten Arsenopyrits : 
oder 
(Fe, Co, Ni) 1-14 SAs 
(Fe, Co, Ni)s S 7 As 7 . 
In folgender Tabelle sind die experimentell gefundenen , 3 sowie die 
1 Die Abscheidung des Calciums erfolgte mit Ammonoxalat. 
2 Hiezu kommt noch O'OOll gr. S als aus dem Eisengehalt des Baryumsulfats berech¬ 
nete Correction. 
3 Nach Abzug der oben erwähnten Verunreinigungen und nach Umrechnung des 
JÇobalts und Nickels auf äquivalentes Eisen, 
38 * 
